aj-S OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE; 



Jlie fdr contenu dans ces mattes rend les fcories liquides & precipice 

 le p!omb (i). 



La ricliel!e nioyenne tie la galcne n'etanc que de 40 livres par 

 qiiiiiral , ce piomb ne (uffiroit pas pour recevoir tout I'argent contenu 

 dans Jes niineiois & dans les mattes; par confequent on ajoute encore 

 a la compofirion , de la litharge, de la coupelle , &c, & du ploinb 

 d'oEuvre qui ne contient que quatre a cinq onces d'argenc par quintal 

 & (jui provient des fontes precedentes. 



L'on divife les matieres dcftinees a, ce travail en trois parries ; le 

 lundi on paffe la premiere, le mardi la feconde, & le mercredi la 

 troifieme. Si dans le melange on a fait entrer 120 quintaux des deux 

 efpeces de mattes , on met pour la premiere divifion du lundi , quarante 

 quintaux de matte d'enrichiflement, vingt quintaux de matte ctue, & 

 (ix a huit quintaux de plomb d'ceuvre. 



La matte crue rend les fcories epaiffes Si tenaces , elles s'attache- 

 loient a la brafque , & metcroient obftacle a la fonte (i Ton ne remedioit 

 pas a cet inconvenient , & choifiHant pour cette fonte des minerais 

 qui ont pour gangue du fpath pefant & fluor , ou a leur defaut en 

 niettant a la tete des matieres ou la fonte commence, des fcories 

 provenant de la fonte de pareils minerais , ou de celles de Halfbrucke 

 qui font fufibies S< qu'on nomme en allemand feiger jchlcichtn, 



Apres que le fourneau a ete chauffe , on le reniplit a moitie de 

 cliarhons; on y met deux pieces de plomb d'ceuvre , enfuite un van 

 de charbons , puis encore une piece de plomb ,& l'on continue ainfi 

 a charger du plomb & des charbons , jufqu'a ce que ces derniers 

 syent atreiiit le petit mur ; apres quoi on ajoute pour chaqiie van de 

 charbon deux conqu<es de fcories de halfbrutke dont on dertine deux 

 brouettes pour former le ne^. Lorfque le fourneau eft plein , on fait 

 al!er ies foufilers , & quand les matieres dans le fourneau font un peu 

 defcendues, on charge le refte des fcories de nez s'll y en a encore, 

 finon on commence par la compofuion mcme ; lorfque le baflin de 

 reception a ete chauffe avec dts fcories , on fait pour la premiere 

 fois, a deux ou trois heures apres minuit , ecouler le plomb & la matte 

 qui le furnage, & qu'on appeile matte de plomb. Pour cette fois 

 feulement on fonde & nettoye auparavant le fourneau des crafies , dans 



(1) Une partie de fer dans les mattes ert a I'ctat de clmux , I'autre a I'etat metal- 

 liijue. La premiere feule peut fe vitriSer <r\'ec les fubflances douees de la mcme 

 facuhe , iJ pcut par-la rendre les fcories plus liquides. 



La feconde partie pent fe combiner avec le foufre qui a refle d.tns la galcne apres 

 le grillage , parce que le fer a plus d'affinite avec lui que le plomb ; ce dernier metal 

 devenant libre peut ft precipitet au travers des fcories apres avoir et^ rcduit par le 



iTinvAn nil /•T-i-irKnn 



moyen du charbon. 



